( 532 ) 



CHIMIE. — Sur les alliages de fer et de nickel. Note de M. F. Osmoxd, 



présentée par M. Troost. 



« M. R.-A. Hadfield a bien voulu me fournir des échantillons d'une 

 série d'alliages de fer et de nickel qu'il avait préparée. Comme cette série 

 est très complète et que le nickel y est pratiquement la seule variable, il 

 m'a paru intéressant de la soumettre à différents essais, bien que M. Hop- 

 kinson (' ) et M. H. Le Chatelier (-) aient déjà fait connaître les propriétés 

 les plus remarquables de quelques alliages analogues, 



» Voici la liste des échantillons étudiés et leur composition chimique 

 d'après les analyses de M. Hadfield. 



Marque. Carbone. Silicium. Manganèse. Nickel. 



A o,i() o,3i 0:79 0,27 



C 0,1 3 0,28 0,72 0,94 



E 0,19 0,20 0,65 3,82 



G 0,17 0,28 0,68 7,65 



J 0,23 0,24 0,93 i5,48 



K 0,19 0,27 0,93 19,64 



L 0,16 o,3o 1,00 24, 5 1 



M o,i4 o,38 0,86 29,07 



N o,t6 o,3i 1,08 49)65 



» Essais par la méthode du refroidissement. — Points de transformation. 

 — On sait qu'il se produit, pendant le refroidissement des fers carbures, 

 trois dégagements de chaleur que j'ai appelés, pour conserver une nota- 

 tion de Tchernoff, les points «,, a.,, a.^. Le point a, correspond à une 

 combinaison du fer avec le carbone ; les points a.^ et a, appartiennent au 

 fer lui-même. Dans un acier à o, 16 pour 100 de carbone, «, se présente 

 vers 820°, a., entre 75o''-70o", «, vers 660". 



» Les échantillons A (0,27 de I\i) et C (0,94 de Ni) montrent les trois mêmes 

 points abaissés aux températures respectives de 



(A) 775» à 765° 710° à 695° 645° à 635° 



(C) 755° à 74.5° 69503685» 625» à 6i5° 



C) Communication du 16 janvier 1890 à la Société royale de Londres. 

 (-) Coinplea rendus, t. C\, p. aS3 (10 février 1890) et l. G.\J, p. 4^4 (aa sep- 

 tembre 1890). 



